— 453 - 



Fisica. — Su lo stato di contrazione dei depositi elettrolitici 

 metallici Nota preliminare della dr. S8a Gr. Aliverti, presentata dal 

 Socio A. Naocari. 



1. È noto che i depositi elettrolitici si trovano generalmente in uno 

 stato di notevole contrazione. Questo fenomeno fu osservato per la prima volta 

 dal Mills [Proc. Roy. Soc. (A), 26, pag. 504, an. 1877] e poi studiato dal 

 Bouty (Journ. Phys. 8, pag. 289, an. 1879; 10, pag. 241, an. 1881) e dal 

 Basso (Atti r. Acc. Torino, voi. XIV, 1879) senza giungere però a dimostrare 

 sicuramente se esso dipenda o meno dai fenomeni termici. Più recentemente 

 Stoney [Proc. Roy. Soc .(A), 82, pag. an. 172, 1909] dimostra come la contra- 

 zione dei depositi elettrolitici diminuisca al crescere della temperatura alla 

 quale si fa avvenire l'elettrolisi, e riesce, con un metodo appropriato, a de- 

 terminare il valore delle tensioni che si hanno in questi fenomeni. Lo Stoney 

 fa depositare il metallo su una laminetta metallica rettangolare sottile (rico- 

 perta di vernice isolante su una faccia) fissata all'estremo superiore e im- 

 mersa verticalmente nella soluzione elettrolitica; se ne determina la fles- 

 sione per gli sforzi meccanici esercitati dallo strato metallico deposto sopra, 

 misurando lo spostamento dell'estremità libera. Se z è questo spostamento, 

 d lo spessore della lamina, E il modulo di elasticità del materiale che la 

 costituisce, t ed / lo spessore e la lunghezza del deposito, si ricava che la 

 tensione T, riferita all'unità d'area della sezione trasversale del deposito, 

 è data da 



2. Nelle ricerche, oggetto della presente nota, ho seguito il metodo 

 Stoney proponendomi innanzi tutto di stabilire se la contrazione in que- 

 stione sia dovuta o no ad effetti termici. Le molte esperienze eseguite mi 

 permettono di affermare che le contrazioni dei depositi galvanici sono real- 

 mente dovute a una specie di tensione superficiale dello strato metallico 

 dipendente dal modo con cui il metallo si deposita da una soluzione acquosa 

 di un suo sale. 



Da esse risulta infatti: a) che le variazioni di temperatura nelle vici- 

 nanze del catodo, con le intensità di corrente usate da me, sono piccolissime ; 

 b) che la tensione T calcolata per il Ni deposto su diversi metalli è sensi- 



(') Lavoro eseguito nell'Istituto di fìsica della r. Università di Torino. 



